LES GYPSES DE LA VALLÉE DE TARASCON. 95 
C'est le résultat de cette étude que je vais donner ici, vu 
sa nouveauté et les conséquences pratiques obtenues. 
Un mot avant tout sur ce que Ton doit rechercher en pré- 
parant du plâtre. 
Le gypse est un composé de sulfate de chaux hydraté 
ayant pour formule : 
GaS04 + 2H20. 
Ce sont ces deux équivalents d'eau, ou atomes d'eau, qu'il 
faut enlever au gypse pour le transformer en plâtre. 
Si on ne lui en enlève qu'un, il reste plâtre incomplet et 
difficilement utilisable, et si on lui enlève à peu près les 
deux, il devient plâtre complet et d'excellente qualité. 
C'est en le chauffant régulièrement à une température qui 
oscille au tour de 180 degrés qu'on lui enlève les deux ato- 
mes d'eau dont il vient d'être question. 
L'opération, pour être aussi régulière, aussi complète et 
aussi rapide que possible, doit être aidée par le vide, qui 
fait un appel constant de l'eau de composition de la portion 
la plus profonde de chaque fragment de gypse, placé dans 
un four spécial, chauffé au coke ou par un autre combus- 
tible. 
J'ai pu constater que de cette manière, dans un simple 
appareil d'expérience pouvant contenir environ 1 mètre cube 
de gypse, volume plus que suffisant pour une expérience, 
sa déshydratation peut être obtenue à peu près complète en 
six heures de temps, au lieu de trente heures, et avec une 
économie considérable de combustible, par rapport à celui 
qui est nécessaire pour obtenir cette même déshydratation 
par le chauffage ordinaire. 
Le plâtre ainsi obtenu, soumis à l'examen de plâtriers de 
profession, fait une prise parfaite, bien supérieure à celle 
du meilleur plâtre ordinaire, et entraîne une économie d'un 
quart au moins sur le meilleur plâtre fourni par les meil- 
leurs chaufourniers. 
Si ce plâtre est très finement moulu, il peut s'employer 
